## UJI KUAT TEKAN BETON DAN MORTAR MENGGUNAKAN PASIR KALI NOELEKE
Yandrianus Lado 1 (yandri.lado@gmail.com)
Sudiyo Utomo 2 (diyotomo@gmail.com) Elia Hunggurami 3 (eliahunggurami@yahoo.com)

## ABSTRAK
Pasir  adalah  material  penyusun  beton  dan  mortar.  Penggunaan  pasir  sebaiknya  harus  sesuai dengan  spesifikasi  yang  ada  agar  tercapai  mutu  yang  diinginkan.  Kali  Noeleke,  Kecamatan Mollo Selatan adalah salah satu tempat yang menyediakan pasir untuk kegiatan pembangunan di Kota  SoE  dan  sekitarnya.  Pasir  ini  banyak  digunakan  karena  jarak  lebih  dekat  dan  harga  yang lebih murah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai kuat tekan dari beton dan mortar yang menggunakan pasir Kali Noeleke sebagai agregat halus. Benda uji beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Nilai kuat tekan yang direncanakan sebesar 15 MPa dan 25 MPa. Benda uji mortar berbentuk kubus berukuran 5 x 5 x 5 cm dengan komposisi campuran untuk mortar 1PCC : 4Psr, 1PCC : 6Psr dan 1PCC : 8Psr. Waktu perawatan benda uji beton dan mortar adalah 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Kuat tekan beton yang menggunakan Pasir Kali Noeleke sebagai agregat halus lebih tinggi dari beton yang menggunakan Pasir Takari pada berbagai  variasi  campuran  dan  umur  perawatan,  demikian  juga  pada  benda  uji  mortar,  untuk semua  variasi  komposisi  campuran  dan  umur  perawatan  rata-rata  nilai  kuat  tekan  mortar  yang menggunakan Pasir Kali Noeleke lebih besar dari pada Pasir Takari.
Kata kunci: Pasir Kali Noeleke; bahan campuran; kuat tekan; beton; mortar.

## ABSTRACT
Sand  is  significant  concrete  and  mortar  compiler.  Advisable  sand  purpose  shall  correspond  to that aught specification is attained quality which is wanted. Noeleke River, South Mollo District is  one  of  place  which  provide  sand  for  development  activity  at  SoE  Town  and  its  vicinity.  This sand  a  lot  of  is  utilized  since  nearer  distance  and  cheaper  price.  This  study  aims  to  know compressive  strength  of  concrete  and  mortar  that  utilize  Noeleke  River  Sand  as  aggregate  of ground.    The  diameter  and  high  of  cylindrical  concrete  is  15  cm  and  30  cm.  Pressing  strong point  one  is  plotted  as  big  as  15  MPa  and  25  MPa.  The  mortar  cube  has  size  5x5x5cms  with composition  1PC:  4Psr,  1PC:  6Psr  and  1PC:  8Psr.  Curing  time  for  concrete  and  mortar  be  7 days,  14  days  and  28  days.  compressive  strength  concrete  that  using  Noeleke  River  Sand  as aggregate of ground for each quality plan and curing time is larger than concrete using Takari sand., and so do on mortar, for each composition and curing time average mortar compressive strength which using Noeleke river Sand is larger than mortar using Takari sand.
Key word: Noeleke sand; material mixture; compressive strength; concrete; mortar.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  material  yang  paling  banyak  digunakan  pada  kegiatan  pembangunan  dalam  bidang teknik  sipil  adalah  beton  dan  mortar.  Beton  dan  mortar  banyak  digunakan  sebagai  material konstruksi karena kemudahan dalam memperoleh bahan-bahan penyusunannya serta kemudahan dalam  pengerjaannya.  Kualitas  beton  dan  mortar  dipengaruhi  oleh  bahan-bahan  penyusunnya, penggunaan  bahan  penyusun  yang  sesuai  dengan  spesifikasi  akan  menghasilkan  beton  dan mortar dengan mutu yang baik.
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang;
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang.
Dalam  kegiatan  pembangunan  di  Kota  Soe  saat  ini  pada  umumnya  menggunakan  pasir  yang berasal dari Kali Noeleke sebagai bahan penyusun beton dan mortar. Pasir ini banyak digunakan karena  jarak  yang  cukup  dekat  dari  tempat  pengambilan  pasir  sehingga  lebih  menguntungkan dari segi ekonomis. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kuat tekan dari beton dan mortar yang menggunakan Pasir Kali Noeleke sebagai agregat halus.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Berdasarkan SNI 03-2847-2002 (BSN 2002a), beton merupakan campuran semen Portland atau semen  hidraulik  lain,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  menggunakan bahan tambahan yang membentuk massa padat.

## Pengertian Mortar
Menurut  Tjokrodimuljo  (2007:79),  mortar  adalah  bahan  bangunan  yang  terbuat  dari  air,  bahan perakat dan agregat halus.

## Bahan Pembentuk Mortar dan Beton
Beton  dan  mortar  merupakan  hasil  dari  campuran  beberapa  bahan  penyusun.  Kualitas  beton sangat ditentukan oleh kualitas bahan susunnya. Oleh karena itu agar diperoleh beton yang baik, maka harus dipilih bahan susun yang berkualitas (Asroni, 2010:3).

## Semen Portland
Semen  Portland  (Portland  Cement)  adalah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan  digiling  bersama-sama  dengan  bahan  tambahan  berupa  satu  atau  lebih  bentuk  kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain (BSN 2004a).

## Semen Portland Komposit
Semen Portland Komposit merupakan bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak  semen  dengan  satu  atau  lebih  anorganik,  atau  hasil  pencampuran  antara  bubuk  Semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain (BSN 2004b).

## Agregat Halus
agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,00  mm  (BSN 2002a).

## Agregat Kasar
agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desitegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5,00 mm – 40,00 mm (BSN 2000).

## Air
Air  untuk  pembuatan  beton  sebaiknya  digunakan  air  bersih  yang  dapat  diminum.  Air  yang diambil dari dalam tanah (misalnya air sumur) atau air yang berasal dari Perusahaan Air Minum, pada umumnya cukup baik bila dipakai untuk pembuatan beton (Asroni, 2010:3).

## Kualitas Mortar dan Beton
Menurut  Nawi  (1998:23),  perancangan  komposisi  bahan  pembentuk  beton  merupakan  penentu kualitas beton, yang berarti pula kualitas sistem struktur total. Bukan hanya bahannya harus baik, melainkan  juga  keseragamannya  harus  dipertahankan  pada  keseluruhan  produk  beton,  begitu juga dengan mortar.

## Pengujian Beton dan Mortar

## Uji Slump Beton
Uji slump merupakan salah satu cara untuk mengukur kelecakan beton segar, yang dipakai pula untuk  memperkirakan  tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya.  Pada  dasarnya,  beton  segar diisikan ke dalam suatu corong baja berupa kerucut terpancung, kemudian corong ditarik ke atas sehingga  beton  segar  meleleh  ke  bawah.  Besarnya  penurunan  permukaan  beton  disebut  nilai slump.

## Uji Kelecakan Mortar
Uji kelecakan mortar dilakukan dengan alat meja sebar sesuai dengan SNI 03-6825-2002 (BSN 2002b). Uji kelecakan mortar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai faktor air semen (FAS) dari campuran mortar.

## Uji Kuat Tekan Beton dan Mortar
Kekuatan  tekan  beton  dan  mortar  adalah  gaya  maksimum  per  satuan  luas  yang  bekerja  pada benda  uji  beton  dan  mortar.  Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  berdasarkan  SNI  03-1974- 1990 (BSN 1990), sedangkan pengujian kuat tekan mortar dilakukan berdasarkan SNI 03-6825- 2002  (BSN  2002b).  Benda  uji  diletakan  di  atas  mesin  penekan  kemudian  benda  uji  ditekan sampai benda uji pecah. Pada saat pecah, dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja. Kuat tekan beton dan mortar diperoleh dengan rumus:
fc ’ = Keterangan: fc’ = Kuat tekan (MPa) F   = Gaya beban maksimum (N) A  = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian

## Benda uji beton
Benda uji beton yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Perencanaan  kuat  tekan  sebesar  15  MPa  dan  25  MPa.  Pengujian  kuat tekan akan dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari.

## Benda uji mortar
Benda uji mortar yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan ukuran 5 cm x 5 cm  x  5  cm.  Benda  uji  dibuat  sebanyak  3  variasi  komposisi  campuran  semen  dan  agregat  halus yaitu  1PCC  :  4  Psr,  1  PCC  :  6  Psr,  1  PCC  :  8  Psr.  Pengujian  kuat  tekan  akan  dilakukan  pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari.

## Langkah-langkah Penelitian

## Persiapan Bahan
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap persiapan baik persiapan alat maupun bahan. Persiapan bahan meliputi, semen, agregat halus, agregat kasar dan air.

## Perencanaan dan Pembuatan Benda Uji
Pada  penelitian  ini  prosedur  perencanaan  campuran  beton  (mix  design)  mengacu  pada  SNI  03- 2834-2000  (BSN  2000)  tentang  proses  rencana  pembuatan  campuran  beton  normal.  Sedangkan perencanaan  campuran  mortar  mengacu  pada  SNI  03-6825-2002  (BSN  2002b)  tentang  Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland..

## Pengujian benda uji
Pengujian terhadap benda uji beton dan mortar dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Benda  uji  beton  berbentuk  silinder  dengan  ukuran  diameter  15,00  cm  dan  tinggi  30,00  cm, sedangkan Benda uji mortar yang digunakan adalah kubus dengan ukuran panjang 5,00 cm, lebar 5,00 cm dan tinggi 5,00  cm. Pengujian diawali dengan menimbang benda uji  yang sebelumnya telah  direndam  sampai  umur  yang  telah  ditentukan,  setelah  itu  benda  uji  diletakan  pada  mesin penekan, kemudian benda uji ditekan dengan penambahan besarnya gaya tetap sampai benda uji pecah. Pada saat pecah, dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian agregat halus
Rekapitulasi hasil pengujian agregat halus untuk kedua jenis pasir dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Halus
No. Pengujian Parameter Syarat Hasil Pasir Takari Pasir Kali Noeleke 1 Analisa saringan Nilai modulus halus butir 1,5-3,8 3,29 3,59 Zona - 3 2 2 Kadar air - 2,34 2,45 3 Kadar lumpur ≤ 5 % 4,20 3,17 4 Berat volume Berat volume kondisi padat 1500- 1800 (kg/m 3 ) 1631,77 1704,36 5 Berat jenis dan penyerapan Berat jenis kering permukaan 2,5-2,7 2,58 2,61 Penyerapan - 2,47 % 2,61%

## Pengujian agregat kasar / batu pecah
Rekapitulasi hasil pengujian agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Kasar No. Pengujian Parameter Syarat Hasil 1 Analisa saringan  Nilai modulus halus butir 6,0-8,0 7,72
No. Pengujian Parameter Syarat Hasil Zona - Zona 1 2 Kadar air - - 0,46 3 Berat volume Berat volume kondisi padat 1500-1800 (kg/m 3 ) 1658,07 4 Berat jenis dan penyerapan Berat jenis kering permukaan 2,5-2,7 2,63 Penyerapan - 2,47 %

## Kuat Tekan Beton
Dalam penelitian ini pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Pengujian  ini  mengacu  pada  SNI  03-1974-1990  (BSN  1990)  tentang  Metode  Pengujian  Kuat Tekan Beton. Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan beton untuk kedua jenis pasir untuk semua mutu rencana yang ditunjukan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Kuat Tekan Beton Kuat tekan rencana (MPa) Kuat Tekan Rata-rata Beton (MPa) Pasir Takari Pasir Kali Noeleke 7 hari 14 hari 28 hari 7 hari 14 hari 28 hari 15 10,76 13,97 15,66 12,93 15,19 16,32 25 18,78 23,12 25,86 20,85 24,35 26,61
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan beton  yang ditunjukan pada Tabel 3, dibuat perbandingan kuat tekan beton untuk tiap mutu rencana dan umur perawatan beton.
Diagram perbandingan berdasarkan mutu beton rencana dapat dilihat pada Gambar 1.
(a). Diagram Kuat Tekan Beton Untuk Mutu Rencana 15 MPa
Diagram Kuat Tekan Beton Untuk Mutu Rencana 25 MPa
Gambar 1. Diagram Perbandingan Kuat Tekan Beton Berdasarkan Mutu Beton Rencana
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  untuk  setiap  mutu  beton  yang  direncanakan,  nilai kuat tekan beton yang menggunakan Pasir Kali Noeleke lebih tinggi dibandingkan dengan beton yang  menggunakan  Pasir  Takari.  Persentase  perbandingan  kuat  tekan  untuk  kuat  tekan  rencana 15 MPa pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari secara berturut adalah sebesar 20,18%, 8,78% dan 4,22%. Pada kuat tekan rencana 25 MPa persentase perbandingan kuat tekan untuk umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari secara berturut adalah sebesar 11,06%, 5,31% dan 2,92%.

## Laju Kenaikan Kuat Tekan Beton
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  dihitung  besarnya  rata-rata  kenaikan  kuat  tekan beton  perhari.  Rata-rata  kenaikan  kuat  tekan  beton  untuk  tiap  mutu  rencana  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata Kenaikan Kuat Tekan Beton Perhari Kuat Tekan Rencana (MPa) Umur Beton (Hari) Kenaikan Kuat Tekan Beton (MPa/hari) Pasir Takari Pasir Kali Noeleke 15 7 1,54 1,85 14 0,46 0,32 28 0,12 0,08 25 7 2,68 2,98 14 0,62 0,50 28 0,20 0,16

## Kuat Tekan Mortar
Dalam  penelitian  ini  pengujian  kuat  tekan  mortar  dilakukan  pada  umur  7  hari,  14  hari  dan  28 hari.  Pengujian  ini  mengacu  pada  pada  SNI  03-6825-2002  (BSN  2002b)  tentang  Metode Pengujian  Kekuatan  Tekan  Mortar  Semen  Portland  Untuk  Pekerjaan  Sipil.  Rekapitulasi  hasil pengujian kuat tekan mortar ditunjukkan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi Kuat Tekan Mortar Komposisi Campuran Kuat Tekan Rata-rata Mortar (MPa) Pasir Takari Pasir Kali Noeleke 7 hari 14 hari 28 hari 7 hari 14 hari 28 hari 1PC : 4Psr 17,33 20,00 24,00 19,33 21,33 24,67 1PC : 6Psr 14,00 16,67 20,67 16,67 18,67 22,00 1PC : 8Psr 8,00 10,00 13,33 10,00 12,00 14,67
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan mortar yang ditunjukan pada Tabel 5 dibuat perbandingan kuat tekan mortar untuk tiap komposisi campuran dan umur perawatan beton.
Diagram perbandingan berdasarkan komposisi campuran mortar dapat dilihat pada Gambar 2.
(a). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 4
(b). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 6
(c). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 8
Gambar 2. Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Berbagai Variasi Komposisi Campuran
Berdasarkan  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  untuk  setiap  umur  perawatan  dan  komposisi campuran,  nilai  kuat  tekan  mortar  yang  dihasilkan  oleh  mortar  yang  menggunakan  Pasir  Kali Noeleke lebih tinggi dibandingkan dengan mortar yang menggunakan Pasir Takari.
Persentase  perbandingan  kuat  tekan  mortar  pada  umur  perawatan  7  hari  untuk  komposisi campuran 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr dan 1 PCC : 8 Psr secara berturut adalah sebesar 11,54%, 19,05%  dan  25,00%,  persentase  perbandingan  kuat  tekan  mortar  pada  umur  perawatan  14  hari untuk komposisi campuran 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr dan 1 PCC : 8 Psr secara berturut adalah sebesar 6,67%, 12,00% dan 20,00%, dan pada umur perawatan 28 hari persentase perbandingan kuat  tekan  mortar  untuk  komposisi  campuran  1  PCC  :  4  Psr,  1  PCC  :  6  Psr  dan  1  PCC  :  8  Psr secara berturut adalah sebesar 2,78%, 6,45% dan 10,00%.

## Laju kenaikan kuat tekan mortar
Berdasarkan data hasil pengujian kuat tekan mortar dibuat rata-rata kenaikan kuat tekan mortar. Rata-rata  kenaikan  kuat  tekan  mortar  untuk  tiap  variasi  komposisi  campuran  dapat  dilihat  pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata Kenaikan Kuat Tekan Mortar Perhari Komposisi Campuran Umur Mortar (Hari) Kenaikan Kuat Tekan Mortar (MPa/hari) Pasir Takari Pasir Kali Noeleke 1 PCC : 4 Psr 7 2,48 2,76 14 0,38 0,29 28 0,29 0,24 1 PCC : 6 Psr 7 2,00 2,38 14 0,38 0,29 28 0,29 0,24 1 PCC : 8 Psr 7 1,14 1,43 14 0,29 0,29
Komposisi Campuran Umur Mortar (Hari) Kenaikan Kuat Tekan Mortar (MPa/hari) Pasir Takari Pasir Kali Noeleke 28 0,24 0,19

## KESIMPULAN
1. Rata-rata  nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  Pasir  Kali  Noeleke  untuk  setiap  mutu rencana lebih besar daripada beton yang menggunakan pasir Takari.
2. Rata-rata  kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan  Pasir  Kali  Noeleke  lebih  besar  daripada mortar yang menggunakan pasir Takari untuk tiap variasi campuran.

## SARAN
Pembuatan  benda  uji  dalam  penelitian  ini  baik  benda  uji  beton  maupun  mortar  dirancang menggunanakan rancangan campuran (mix design) Pasir Takari. Karena itu penulis menyarankan agar dapat dibuat penelitian lanjutan tentang uji kuat tekan beton dan mortar yang menggunakan agregat  halus  Pasir  Kali  Noeleke  dengan  rancangan  campuran  berdasarkan  karakteristik  Pasir Kali Noeleke sendiri (mix design Pasir Kali Noeleke).

## DAFTAR PUSTAKA
Asroni, A. 2010. Balok dan Pelat Beton Bertulang. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. BSN. 1990. SNI 03-1974-1990 (Metode Pengujian Kuat Tekan Beton). BSN, Jakarta.
BSN.  2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal). BSN, Jakarta.
BSN.  2002a.  SNI  03–2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton.  Untuk  Bangunan Gedung). BSN, Jakarta.
BSN. 2002b. SNI 03–6825-2002 (Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland Untuk Pekerjaan Sipil). BSN, Jakarta.
BSN. 2004a. SNI 15-2049-2004 (Semen Portland). BSN, Jakarta.
BSN. 2004b. SNI 15-7064-2004 (Semen Portland Komposit). BSN, Jakarta.
Nawi, Edward G. 1998. Beton Bertulang. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung Tjokrodimuljo, Kardiyono. 2007. Teknologi Beton. Penerbit KMTS FT UGM, Yogyakarta